4S3 



Bulletin de rAcadéiiiie Impériale 



4S4 



liens auf deu galvan. Widerstand stattfindet, wie beim 

 Stalil. Dcr Unterschied ist ein nur quantitativer: die 

 erste Wirkung, die des Weiclimachens, wird fast vôl- 

 lig durch die zwcite mascirt, so dass es Miilie maclit, 

 sie uberhaupt iiachziiweisen. Trotzdem tritt sie bei 

 allen drei Driliiten gauz deutlicli hervor; nur beim er 

 sten Dralit stellt die dritte Einstellung einc sonder- 

 bare Unregelmassigkeit dar. — Fassen wir Ailes zu- 

 sammen, so erlialten wir das folgcnde Résultat: 



Beim crston schwachen Ausglulien eines 

 harten Eisendralites verringert sich seiu Wi- 

 derstand, aber nur um etwa 0,337o; bei stiirke- 

 rem Gliiben wàchst derselbe und kann den ur- 

 spriinglicben Werth selbst nach kurzem, aber 

 starkem Gluhen um 5% iibcrtreffen. Beim Ab- 

 lôschen vergrôssert sich jedes Mal der Wider- 

 stand. 



Merkwiirdig ist es, dass die beiden hier an zwei 



verschiedenen Dnihten beobachteten Vergrosserungen 



derWiderstànde beim Ablôschen 22,1 und 18,8 Sca- 



lentheile betrugen, Zahlen, die sich nur wenig von den 



beim Stahldrahte gefundenen (25,7 und 23,7) unter- 



scheiden. 



IX. Messing. 



Es wurdeu vier Drahte untersucht und von ihnen 

 zwei durch die Gasflammc und zwei durch Strome 

 ausgegluht. Sie hatten 0,6 Mm. Dicke und 455 Mm. 

 Lange. DieMessung dos Widerstandes ergab 0,23789 

 Siéra. Einlieiton, woraus sicli dcr spec. Widerstand zu 

 14,78 bercchnet (Hg = 100). 



Draht A. deu 15. (27.) Dec. 1876. 

 Gegliilit durch die Gasflammc. 



Draht C. den 4. (16.) Dec. 1876. 

 Geglii lit durch Strome. 



1) Draht hart . . . 



2) Dr. wenig heiss 



3) Dr. selir heiss . 



4) Dr. rothgliihend 

 kurze Zeit . . . . 



5) Abgeloscht . . . . 



6) Dr. rotligliihend 

 kurze Zeit . . . . 



9,5 



34,2 



204,7 



186,2 

 171,5 



1,00000 

 0,99091 

 0,92587 



0,93425 

 0,93972 



g/, Qm 



8 7 

 8 15 



8 20 

 8 26 



19,5° 



19,4 



19,3° 



19,2 

 19,0 



183,8 0,93514 8 30 19,0 

 Draht D. den 29. Dec. 1876 (10. Jan. 1877). 

 Gegluht durcli die Gasflammc. 



Bei allen vier Dràhten selien wir einc bedeutende 

 Verminderung des Widerstandes (bis 8,4%) beim er- 

 sten Ausgliihen. Starkes Gluhen vergrôssert diesen 

 Widerstand wiederum, aber nur wenig, wie man dies 

 bei Draht C7, Einst. 4 und Draht D, Einst. 3 sieht, 

 sie betragt kaum l°i,. Wir haben also auch beim 

 Messing eine Doppelwirkung des Ausgliihcns. Im ge- 

 raden Gegensatze zum Eisen ist es aber hier die zweite 

 Wirkung, die unvergleichlicli schwàcher ist, als die 

 erste und die es schwer ist nachzuweisen. — Das Ab- 

 lôschen vergrôsserte in beiden beobachteten Fallen 

 den Widerstand. Bei Draht B war es versàumt wor- 

 den, die Zeit der 5ten Einstellung anzunotiren; doch 

 waren jedenfalls nur wenige Minuten zwischen der 4ten 

 und der 5ten Beobachtung vergangen. Résultat: 



Beim Ausgliihen eine's harten Messing-Drah- 

 tes verringert sich sein Widerstand um mehr 

 als 8%; anhaltendes oder sehr starkes Gluhen 

 vergrôssert diesen Widerstand wieder ein we- 

 nig (um kaum V%); dieselbe Wirkung hat auch 

 das Ablôschen. 



X. Rupfer. 



Es sind drei Drahte untersucht worden ; sie hatten 

 0,5 Mm. Dicke und 462 Mm. Liinge. Die Messung 

 ihres Widerstandes ergab 0,05023 Siem. Einh., wor- 

 aus sich der spec. Widerstand zu 2,135 berechnet 

 (Hg- 100). 



Ui 



